SÉANCE DU lO NOVEMBRE ig02. 787 



» Les électrodes de Hall étaient réunies aux bornes d'un galvanomètre Deprez- 

 d'Arsonval très sensible, dont les déviations du miroir étaient observées avec une 

 lunette, lorsque la plaque étudiée était placée normalement aux lignes de force du 

 champ magnétique. Les deux électrodes de Hall n'étant pas placées exactement sur 

 deux lignes équipotentielles, le miroir du galvanomètre déviait lorsque le courant 

 primaire traversait la plaque étudiée. Cette déviation n'a pas été annulée par compen- 

 sation, suivant le procédé habituel, puisqu'on ne recherchait, provisoirement, que 

 des comparaisons approximatives. 



Résultats. 



» 1. Plaque de bismuth pur. Epaisseur : i™"", 25. 

 » Intensité du courant traversant l'électro-aimanl : 27,8 ampères. 

 » Intensité du courant primaire dans la plaque : i,44o ampère. 

 » Lectures des positions du miroir du galvanomètre : 



a. Position initiale 10,00 



b. Courant primaire dans la plaque 1 1 ,03 



_ ,, . , ,,,, . i un sens d'aimantation (A). .. . 10,20 



c. Sous 1 action de lelectro-aimant • ,, . . ,' , .. 



/ autre sens d aimantation (b). . 12, 35 



Effet Hall proportionnel à 12, 35 — 10,20 ^ 2, 1 5. 



» 2. Plaque de l'alliage de bismuth et d'antimoine. Epaisseur : i™",55. 

 » Intensité du courant traversant l'électro-aimant : 20,5 ampères. 

 » Intensité du courant primaire dans la plaque : i,435 ampère. 

 )i Lectures des positions du miroir du galvanomètre : 



a. Position initiale 10,0 



b. Courant primaire dans la plaque 10,82 



_ ,, ■ , ,,., . l un sens d'aimantation (A) .. . 7,06 



c. aous 1 action de 1 electro-aimant ■ ,, . • ,. ^ ^.. 



/ autre sens a aimantation (13). i3,85 



Effet Hall proportionnel à 1 3 . 85 — 7 , 96 = 5 , 89. 



» 3. Plaque du mélange de bismuth et sulfure de bismuth. Epaisseur : i™'°,6o. 

 » Intensité du courant traversant l'électro-aimant : 28,2 ampères. 

 )i Intensité du courant primaire dans la plaque : i ,44o ampère, 

 » Lectures des positions du miroir du galvanomètre : 



a. Position initiale 10,0 



b. Courant primaire dans la plaque 10, 32 



„ 1 ■ 1 ,,., • l un sens d'aimantation (A). . . 7,i5 



c. bous I action de 1 electio-airaant \ ,, . ■ ^ 



\ autre sens daimantation (B). 13,72 



Effet Hall proportionnel à 13,72 — 7,15 = 6,57. 



» Ces résultats montrent que l'effet Hall est le plus intense dans le 

 mélange de bismuth et de sulfure de bismuth. Dans cette plaque, le phé- 

 nomène a une intensité triple de celle que donne la lame de bismuth pur, 



